Penggunaan Xylanase pada Pemutihan Dissolving Pulp Acacia crassicarpa :  Susi Sugesty, dkk.

## PENGGUNAAN XILANASE PADA PEMUTIHAN DISSOLVING PULP Acacia crassicarpa
Susi Sugesty a 1 , Teddy Kardiansyah a , Wieke Pratiwi b a Balai Besar Pulp dan Kertas, Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung b Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 1 sugestyms@yahoo.com
Diterima : 27 Februari 2015, Revisi akhir : 23 November 2015, Disetujui terbit : 30 November 2015

## The USe OF XyLANASe IN BLeAchING OF DISSOLVING PULP FROM Acacia crassicarpa

## ABSTRAcT
The use of xylanase in pulp bleaching process is intended to reduce chemicals consumption in pulp industry  that  still  using  chlorine  compounds (chlorine  dioxide), so the bleaching stage  needs  to  be modified without reducing the quality of dissolving pulp. Dissolving pulp was produced from six-year-old Acacia crassicarpa as raw material by the Prehydrolysis-Kraft process, then the pulp was bleached with the ECF (elemental chlorine free) process using xylanase (X) and oxygen (O) as comparison at the early stage of bleaching. The sequences of process include X/ODEDED (xylanase or oxygen; chlorine dioxide; extraction-1; chlorine dioxide-1; extraction-2; chlorine dioxide -2). Results showed that the dissolving pulp with active alkali of 22%, sulphidity of 30%, the temperature of 165 o C, and the ratio of 1:4 is the optimal condition. Cellulose content, viscosity and brightness were above 94%, 6.2 cP and 88% ISO, respectively. The dissolving pulp produced with the application of xylanase has better quality than the oxygen one, and meets the requirement according to Indonesia National Standard (SNI 0938:2010, pulp rayon).
Keywords: Acacia crassicarpa, xylanase, Prehydrolysis-Kraft, dissolving pulp, rayon pulp

## AbSTrAK
Penggunaan xilanase pada proses pemutihan pulp dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi bahan kimia yang digunakan selama ini di industri pulp, yang masih menggunakan senyawa klorin (klorin dioksida),  untuk  itu  perlu  dilakukan  modifikasi  pada  tahap  pemutihannya  tanpa  mengurangi kualitas dissolving  pulp yang dihasilkan. Pembuatan dissolving pulp dilakukan menggunakan bahan baku kayu Acacia crassicarpa berumur 6 tahun dengan proses Prahidrolisa–Kraft, selanjutnya pulp diputihkan dengan proses ECF ( Elemental Chlorine Free ) menggunakan xilanase (X) dan oksigen (O) sebagai pembanding pada awal pemutihan dengan 6 tahapan proses, yaitu X/ODEDED (xilanase atau oksigen; klorin dioksida; ekstraksi-1; klorin dioksida-1; ekstraksi-2; klorin dioksida-2) dengan perlakuan oksigen sebagai pembanding. Hasil pembuatan dissolving pulp dengan alkali aktif 22%, sulfiditas 30%, suhu 165 o C, rasio 1:4 adalah kondisi yang optimal. Kandungan selulosa, viskositas dan derajat cerah yang diperoleh masing-masing yaitu di atas 94%, 6,2 cP dan 88% ISO. Kualitas dissolving pulp hasil pemutihan dengan penambahan xilanase lebih tinggi daripada menggunakan oksigen dan memenuhi persyaratan spesifikasi SNI 0938:2010, pulp rayon .
Kata kunci : Acacia crassicarpa , xilanase, Prahidrolisa-Kraft, dissolving pulp , pulp rayon

## PENDAHULUAN
Dissolving pulp merupakan jenis pulp khusus dengan kadar selulosa tinggi diatas 90% (Wu dkk., 2015), kandungan hemiselulosa yang rendah (2-4%) dan lignin, ekstraktif serta mineral yang sangat sedikit (Cao dkk., 2014). Pulp tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk
memproduksi derivat selulosa seperti selulosa asetat, selulosa nitrat, rayon viskosa, karboksimetil selulosa dan lain sebagainya (Batalha dkk., 2012). Pembuatan dissolving  pulp umumnya dapat melalui beberapa proses pembuatan pulp tergantung bahan baku yang digunakan. Proses soda untuk cotton linter dan dari kayu dapat diproduksi melalui proses prahidrolisis
kraft dan  proses  sulfit  (Barba  dkk.,  2002). Pembuatan dissolving  pulp berbeda dengan proses pembuatan pulp untuk kertas, tujuan dari pembuatan dissolving  pulp adalah untuk memperoleh kandungan selululosa yang murni dan seragam dengan mengendalikan derajat polimerisasinya. Lignin dan hemiselulosa dianggap sebagai kontaminan dan harus dihilangkan (Ma dkk., 2012). Kandungan lignin dan hemiselulosa yang tinggi dalam dissolving pulp akan mengganggu proses regenerasi selulosa dan menyebabkan efek negatif pada produk selulosa teregenerasinya (Christov dkk., 1998).
Proses Kraft secara umum tidak bisa menghilangkan hemiselulosa secara keseluruhan. Proses prahidrolisa merupakan metode untuk meningkatkan kualitas dissolving  pulp melalui peningkatan  laju  delignifikasi,  rendemen dan viskositas serta menurunkan kandungan hemiselulosa (Ma dkk., 2012).  Tujuan dari tahap prahidrolisa adalah untuk melemahkan ikatan hemiselulosa sehingga hemiselulosa pada proses pemasakan selanjutnya dapat terdegradasi dan mudah dilarutkan. Hemiselulosa pada dissolving pulp tidak diinginkan karena akan larut dalam larutan steeping serta menghambat proses pembuatan viskosa rayon (Gehmayr dan Sixta, 2011). Proses selanjutnya dalam pembuatan dissolving  pulp setelah pemasakan pulp adalah proses pemutihan pulp. Proses pemutihan pulp melibatkan bahan kimia pemutih seperti klorin, klorin dioksida dan alkali untuk melarutkan dan menghilangkan lignin dalam pulp (Patel dkk., 1993). Proses pemutihan itu akan menghasilkan senyawa organoklorin yang bersifat toksik, mutagenik, persisten dan bioakumulasi terhadap lingkungan (Cheng dkk., 2013). Proses pemutihan yang masih melibatkan klorin dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan, yaitu timbulnya organoklorin (AOX) yang dapat membahayakan kesehatan manusia (Ashori dkk., 2005) Guna mengurangi konsumsi bahan kimia yang digunakan selama ini di Industri Pulp, yang masih menggunakan senyawa klorin dalam proses pemutihan pulp, perlu dilakukan modifikasi  pada  tahap  pemutihan  tanpa berpengaruh negatif terhadap kualitas dissolving pulp yang dihasilkan (Medeiros dkk., 2007). Salah satu teknik pemutihan yang lebih ramah lingkungan adalah dengan menggunakan teknik biobleaching (Cheng dkk., 2013). Proses biobleaching umumnya menggunakan enzim,
yaitu xilanase yang dapat memodifikasi struktur xilan dan glukomanan dalam serat pulp, sehingga meningkatkan efisiensi delignifikasi bahan kimia pemutih (Guimarães dkk., 2013). Penggunaan xilanase merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan klorin dalam proses pemutihan pulp Kraft (Tolan dan Collins, 2004). Penggunaan xilanase umumnya dilakukan sebelum proses pemutihan dengan bahan kimia pemutih (Martin- Sampedro dkk,. 2012). Xilanase akan menurunkan konsumsi bahan kimia pemutih, sehingga dapat mengurangi keluarnya senyawa organoklorin ke dalam lingkungan (Cheng dkk., 2013). Penelitian Khonzue dkk. (2011) menyebutkan bahwa xilanase dapat mereduksi konsumsi bahan kimia pemutih sebesar 20% untuk mendapatkan nilai derajat cerah yang sama dibandingkan dengan kontrol tanpa xilanase.
Bahan baku utama pulp di Indonesia adalah Acacia mangium (Silsia dkk., 2010). Selain Acacia mangium , salah satu spesies Acacia yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Acacia crassicarpa . Acacia crassicarpa termasuk ke dalam fast  growing species dan mampu hidup pada lahan marginal. Acacia crassicarpa yang ditanam pada lahan gambut memiliki potensi sampai 110,2 m 3 /ha pada umur 4 tahun (Suhartati dkk., 2014). Penelitian ini membahas mengenai proses biobleaching menggunakan xilanase untuk pembuatan dissolving  pulp dari kayu Acacia crassicarpa. Dissolving  pulp dari kayu Acacia crassicarpa diharapkan dapat memenuhi kualitas standar yang berlaku (SNI), sehingga berpotensi untuk dikembangkan di Hutan Tanaman Industri sebagai bahan baku pulp.

## bAHAN DAN METODE

## bahan
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kayu Acacia crassicarpa 6 tahun. Kayu ini berasal dari kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sedang dikembangkan di daerah perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi. Xilanase diperoleh dari laboratorium Bioindustri, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknolog (BPPT).

## Metode
Pelaksanaan penelitian ini meliputi pemasakan bahan baku, pemutihan pulp proses
Penggunaan Xylanase pada Pemutihan Dissolving Pulp Acacia crassicarpa :  Susi Sugesty, dkk.
ECF dengan menggunakan enzim (xilanase) dan oksigen, penentuan sifat optik serta karakterisasi dissolving  pulp . Kayu Acacia crassicarpa kemudian diserpih dan disaring agar diperoleh ukuran yang seragam. Kadar air bahan baku ditentukan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk keperluan analisis, kimia bahan baku diserbuk dengan ukuran 40 – 60 mesh.
Pembuatan dissolving  pulp dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap prahidrolisa dan tahap pemasakan. Tahap prahidrolisa menggunakan asam sulfat 0,2% dan 0,4%, kemudian dilanjutkan dengan proses Kraft (sulfat) dalam digester putar ( rotary digester ) dalam udara panas dengan suhu yang dapat dikontrol. Pulp yang diperoleh ditentukan rendemen total dan rendemen tersaring serta bilangan Kappa. Kondisi pembuatan dissolving pulp tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Kondisi Pembuatan Dissolving Pulp dengan Proses Kraft (Sulfat) No Parameter Perlakuan 1 Pra-hidrolisa dengan asam sulfat, % 0,2; 0,4 2 Suhu, o C 165 3 Rasio larutan pemasak terhadap kayu 4:1 4 Sulfiditas, % 30 5 Alkali aktif, % 20 dan 22 6 Faktor H 1100; 1300 7 Waktu, jam 2 + 1,5 Pemutihan pulp dilakukan tanpa menggunakan klorin (Cl 2 ), tetapi menggunakan senyawaan klorin dioksida (ClO 2 ) yang dikenal dengan proses Elemental Chlorine Free (ECF), dengan 6 tahapan proses, yaitu X/ODEDED (xilanase atau oksigen; klorin dioksida; ekstraksi-1; klorin dioksida-1; ekstraksi-2; klorin dioksida-2).  Pada tahap awal proses pemutihan pulp ditambahkan tahap xilanase dan oksigen sebagai pembanding. Kondisi proses pemutihan pulp dapat dilihat pada Tabel 2.
Dissolving  pulp yang diperoleh ditentukan rendemen pulp putihnya. Dissolving  pulp diuji karakteristiknya  sesuai  dengan  spesifikasi  SNI pulp rayon, parameter yang diuji adalah kandungan selulosa alfa, kelarutan dalam alkali (NaOH 10% dan 18%), ekstraktif (diklorometana), abu, abu tak larut asam, viskositas, dan derajat cerah. Derajat cerah ( brightness ) merupakan perbandingan intensitas cahaya biru pada panjang gelombang 457 nm yang dipantulkan oleh permukaan kertas dengan intensitas cahaya sejenis yang dipantulkan oleh permukaan lapisan magnesium oksida pada kondisi standar (sudut 45 o dan sudut pantul 0 o ) (SNI ISO 2470:2010. Derajat cerah diuji sesuai dengan SNI ISO 2470, Kertas, karton dan pulp– Cara uji faktor pantul biru cahaya baur (derajat cerah ISO).
Kandungan selulosa alfa diuji berdasarkan SNI 0444:2009, Pulp  –Cara  uji  kadar  selulosa alfa,  beta  dan  gamma. Kelarutan dalam alkali diuji berdasarkan SNI ISO 692:2010, Pulp– Cara uji kelarutan dalam alkali . Ekstraktif diuji berdasarkan SNI 14-7197-2006, Cara uji kadar ekstraktif  kayu  dan  pulp  dalam  diklorometana . Kandungan Abu diuji berdasarkan SNI ISO Tabel 2. Kondisi Proses Pemutihan Pulp Parameter X O D 0 E D 1 E D 2 ClO 2, % - - 0,22 KN - 1 - 0,5 O 2 , psig - 87 - - - - - NaOH, % - 1,5 - 1,5 - 1,5 - Konsistensi, % 7 10 10 10 10 10 10 Suhu, o C 50 95 70 70 75 70 75 Waktu Reaksi, menit 60 60 60 60 180 60 180 pH akhir - 12 2,5-3,5 12,5 4,0 12,5 3,5 Dosis, kg/ton 0,5 - - - - -
2144:2010, Pulp,  kertas  dan  karton  –  Cara  uji kadar  abu. Viskositas pulp diuji berdasarkan SNI 0936:2008, Pulp–Cara  uji  viskositas- Kuprietilendiamin  (Viskometer  kapiler) dan SCAN-CM 15, Viscosity in cupri-ethylenediamine solution.

## HASIL DAN PEMbAHASAN
Pemasakan Kayu Acacia crassicarpa dan Pemutihan Pulpnya
Rendemen tersaring rata – rata hasil penelitian ini sesuai dengan rendemen pemasakan proses kimia pada umumnya untuk dissolving  pulp yaitu berkisar antara 30 - 35% (Batalha dkk., 2012). Bilangan kappa merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas pulp dan proses pemasakan yang digunakan. Bilangan Kappa dapat diartikan kandungan lignin sisa dalam pulp dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pemutihan yang sesuai.
Pada Tabel 3 dapat dilihat hasil proses pemasakan kayu Acacia crassicarpa. Rendemen tersaring pulp dari kayu Acacia crassicarpa berumur 6 tahun sekitar 36,89% untuk prahidrolisa menggunakan asam sulfat 0,2%, sedangkan penggunaan asam sulfat 0,4% berkisar anatara 35,80 – 36,00%. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pemutusan ikatan/
rantai hemiselulosa dan ekstraktif lebih banyak pada penambahan asam 0,4%. Bilangan Kappa pulp dari kayu Acacia crassicarpa berada pada kisaran 13,52 – 18,90%. Pada umumnya bilangan kappa untuk dissolving  pulp sebesar 13 ± 1, agar pulp dapat diputihkan dengan baik dan konsumsi bahan kimia pemutih serendah mungkin, tetapi menghasilkan derajat cerah ( brightness ) dan kadar selulosa pulp yang tinggi serta dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Terlihat pada Tabel 3 pulp dengan target bilangan kappa sebesar 13 ± 1, diperoleh dari prahidrolisa asam 0,4% dan pemasakan dengan kondisi alkali aktif 22% dan faktor H 1300.
Pemutihan pulp dilakukan dengan proses ECF menggunakan klorin dioksida (D) yang diawali dengan penambahan Xilanase (X) dan Oksigen (O) sebagai pembanding dengan tahapan XDEDED dan ODEDED. Pada umumnya industri dissolving  pulp , proses pemutihan pulp diawali dengan penambahan oksigen dilanjutkan dengan klorin dioksida. Klorin dioksida bereaksi dengan struktur phenolic lignin yang dapat membentuk radikal yang stabil melalui pemisahan satu elektron sedangkan reaksi dengan non-phenolic lignin dan asam hexenuronic berjalan lamban (Eshkiki dkk., 2006). Data hasil pemutihan pulp kayu Acacia crasicarpa dapat dilihat pada Tabel 4. Pada
Tabel 3. Hasil Pemasakan Kayu Acacia crassicarpa setelah Prahidrolisa No. Kayu Alkali Aktif (%) Faktor H Rendemen Total (%) Rendemen Tersaring (%) Bilangan Kappa 1 Asam 0,2% 20 1100 37,22 36,89 18,90 2 Asam 0,4% 20 1300 36,33 36,00 16,22 3 Asam 0,4% 22 1300 35,85 35,80 13,52 Tabel 4. Hasil Pemutihan Pulp Kayu Acacia crassicara Tahap X(XDEDED) dan O(ODEDED) No Pulp Putih Rendemen Pemutihan (%) Rendemen Terhadap Kayu (%) Noda (mm 2 /m 2 ) X O X O 1 Asam 0,4%; AA 20% 97,01 96,88 34,92 34,88 5,98 6,01 2 Asam 0,4%; AA 22% 97,83 97,00 35,02 34,73 5,80 5,94 3 A.mangium 4-7 tahun* 98,26 31,13 - Spesifikasi Pulp Rayon ( dissolving pulp ) - - maks. 6
* (Sugesty dan Setiawan, 2012)
Penggunaan Xylanase pada Pemutihan Dissolving Pulp Acacia crassicarpa :  Susi Sugesty, dkk.
Tabel 4 dapat dilihat hasil pemutihan dissolving pulp . Pemutihan pulp dilakukan terhadap pulp dengan tahap prahidrolisa 0,4% dan alkali aktif 20% dan 22%. Kualitas dissolving  pulp kayu Acacia crassicarpa dengan tahap prahidrolisa 0,4% dan alkali aktif 22% dapat memenuhi spesifikasi  Standar  Nasional  Indonesia,  SNI 0938:2010 untuk pemutihan dengan xilanase dan oksigen. Dissolving  pulp dengan xilanase mempunyai derajat cerah sekitar 89,70% ISO lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen, pada bilangan Kappa yang sama, tetapi lebih tinggi bila dibandingkan dengan Acacia mangium 4-7 tahun. Ini menunjukkan bahwa untuk pulp Acacia crassicarpa tahap xilanase dapat mencerahkan pulp lebih baik.
Noda yang terkandung dalam pulp berkisar antara 5,80 – 6,01 mm 2 /m 2 . Noda pada pulp Acacia crassicarpa dengan tahap pemutihan xilanase lebih rendah dari persyaratan SNI yaitu 6 mm 2 /m 2 . Noda merupakan partikel-partikel pengotor yang menempel pada pulp putih dan dapat berasal dari air proses dan bahan baku seperti kulit.
Kadar ekstraktif DCM yang dihasilkan pada dissolving  pulp kayu Acacia crasicarpa
dengan tahapan xilanase tidak terdeteksi (ttd), sedangkan tahapan O nilainya tidak memenuhi persyaratan  SNI-Spesifikasi  Pulp  rayon  yang mempersyaratkan dibawah 0,2%. Di pabrik pulp, noda pada pulp dapat diturunkan lagi dengan cara mengoperasikan centrifugal cleaner low density dan high density atau menambahkan aditif seperti surfakatan atau dispersan. Dissolving pulp Acacia crassicarpa mengandung ekstraktif dan noda yang rendah sehingga tidak perlu menambahkan bahan aditif (surfaktan atau dispersan) yang umumnya digunakan pada pembuatan pulp Acacia mangium . Pada Tabel 5 dapat dilihat hasil karakteristik dissolving  pulp Acacia crassicarpa yang dipilih berdasarkan proses prahidrolisa dengan  asam 0,4%. Kadar alfa selulosa, viskositas dan derajat cerah dissolving  pulp Acacia  crassicarpa lebih tinggi bila dibandingkan dengan Acacia mangium .
Hasil dissolving pulp terpilih yaitu hasil dari prahidrolisa asam 0,4% sebelum pemasakan proses Kraft dengan alkali aktif 20% dan 22% serta pemutihan pulp proses ECF dengan perlakuan awal xilanase dan oksigen, dianalisis sesuai standar National Indonesia (SNI). Pada Tabel 5 terlihat hasil analisis dissolving  pulp
Tabel 5. Karakteristik Dissolving Pulp Acacia crassicarpa Tahap XDEDED dan ODEDED No Parameter Unit Acacia crassicarpa A. mangium 4-7 tahun* Spesifikasi Pulp Rayon SNI 0938:2010 Xilanase (X) Asam 0,4%; AA 20% Xilanase (X) Asam 0,4%; AA 22% Oksigen (O) Asam 0,4%; AA 22% 1 Selulosa Alfa % 91.85 94,13 92.57 91,06 min. 94 2 Kelarutan dalam larutan NaOH 18 % (S 18 ) % 1.38 1.29 1.67 1,60 maks. 4,9 3 Kelarutan dalam larutan NaOH 10 % (S 10 ) % 4.76 3.48 4.23 4,67 maks. 7,9 4 Ekstraktif ( dichloromethane ) % ttd ttd 0,24 - maks. 0,2 5 Abu % - 0,11 0,12 0,11 maks. 0,15 6 Viskositas ( cupri- ethylenediamine ) cP 7.49 9.19 7.18 5,82 min. 6,2 7 Pentosan sebagai hemiselulosa % 1.47 0.65 0.85 2,05 - 8 Derajat cerah % ISO 88,80 89,70 89,09 86,32 min. 88
ttd = tidak terdeteksi; * (Sugesty dan Setiawan, 2012).
Acacia crassicarpa yang dapat memenuhi persyaratan  spesifikasi  SNI  0938:2010,  yaitu dissolving  pulp Acacia  crassicarpa prahidrolisa asam 0,4% sebelum pemasakan proses Kraft dengan alkali aktif 22% dan pemutihan pulp proses ECF dengan perlakuan awal xilanase

## KESIMPULAN
Pemutihan pulp kayu Acacia crassicarpa 6 tahun proses ECF dengan tahapan X/ODEDED menghasilkan dissolving  pulp dengan derajat cerah yang tinggi. Pemutihan dengan xilanase (X) pada tahap awal memberikan kualitas dissolving pulp lebih tinggi daripada menggunakan O (oksigen). Kadar selulosa alfa dissolving  pulp Acacia crassicarpa dengan prahidrolisa asam 0,4% sebesar 94,13%, lebih tinggi daripada persyaratan SNI Pulp rayon. Pulp Acacia crassicarpa mengandung ekstraktif dan noda yang rendah, sehingga tidak perlu menambahkan bahan aditif (surfaktan atau dispersan). Kualitas dissolving  pulp dari kayu Acacia crassicarpa dengan kondisi tahap prahidrolisa asam 0,4%, alkali  aktif  22%,  sulfiditas  30%,  suhu  165 o C, rasio 1:4, faktor H 1300 serta pemutihan pulp proses ECF dengan tahap awal menggunakan xilanase  dapat  memenuhi  spesifikasi  Standar Nasional Indonesia (SNI).

## UCAPAN TErIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas serta rekan- rekan kerja di Laboratorium atas terselenggaranya penelitian ini.

## DAFTAr PUSTAKA
Ashori, A., Raverty, W.D., Jalaluddin, H. 2005. Effect of TCF and ECF Sequences on Whole Stem Kenaf ( Hibiscus cannabinus ) Pulp Characteristics. Journalof Tropical Forest Science . 17 (3), 462-473. Barba, C., Montane, D., Rinaudo, M., Farriol,
X., 2002. Synthesis and Characterization of Carboxymethyl Cellulose (CMC) from Nonwood Fibers I: Accessibility of Cellulose Fiber and CMC Synthesis. Cellulose. 9(3-4), 319-326.
Batalha, L.A.R., Colodette, J.L., Gomide, J.L., Barbosa, L.C.A., Maltha, C.R.A., Gomes,
F.J.B. 2012. Dissolving Pulp Production From Bamboo. Bioresources . 7(1), 640-651.
Cao, S., Ma, X., Lin, L., Huang, F., Huang, L., Chen, L. 2014. Morphological and Chemical Characterization of Green Bamboo ( Dendrocalamopsis oldhami (Munro)
Keng f.) for Dissolving Pulp Production.
Bioresources . 9(3), 4528-4539.
Cheng, X., Chen, G., Huang, S., Liang, Z. 2013. Biobleaching Effects of Crude Xylanase from Streptomyces  griseorubens LH-3 on Eucalyptus Kraft Pulp. Bioresouces . 8(4), 6424-6433.
Christov, L.P., Akhtar, M., Prior, B.A. 1998. The Potential of Bisulfite Pulping in Dissolving Pulp Production. Enzyme and Microbial Technology . 23, 70-74. Eshkiki, R., Mortha, G., Lachenal, D., A. 2006. New  Fast  and  Quantitative  Method  for The Titration of Free Phenolic Hydroxyl Groups in Cellulosic  Pulps. 9th  European Workshop on  Lignocellulosics  and  Pulp , Vienna, Austria. Gehmayr, V., Sixta, H., 2011. Dissolving Pulps From Enzyme Treated Kraft Pulps for Viscose Application. Lenzinger Berichte . 89, 152-160. Guimarães, N. C. A., Sorgatto, M., Peixoto- Nogueira, S. C., Betini, J. H. A., Zanoelo F. F., Marques,  M. R., Polizeli, M.L.T.M. dan Giannesi, G.C., 2013. Xylanase Production from Aspergillus japonicus var. aculeatus : Production using Agroindustrial Residues and Biobleaching Effect on Pulp. J. Biocatal. Biotransformation. Vol. 2 (1), 1-6. Khonzue, P., Laothanachareon, T., Rattanaphan, N., Tinnasulanon, P., Apawasin, S., Paemanee, A., Ruanglek, V., Tanapongpipat, S., Champreda, V. dan Eurwilaichitr, L. 2011. Optimization of Xylanase Production from Aspergillus niger for Biobleaching of Eucalyptus Pulp. Biosci.  Biotechnol. Biochem . 75(6), 1129-1134. Ma, X., Huang, L., Cao, X., Chen, Y., Luo, X. Dan Chen, L. 2012. Preparation of Dissolving Pulp from Bamboo for Textile Applications. Part 2: Optimization of Pulping Conditions of Hydrolyzed Bamboo and Kinetics.
Bioresources. 7(2), 1866-1875.
Martin-Sampedro, R., Rodriguez, A., Ferrer, A., Garcia-Fuentevilla, L.L. dan Eugenio, M.E. 2012. Biobleaching of Pulp From Oil Palm Empty Fruit Bunches with Laccase and Xylanase. Bioresource Technology . 110, 371-378. Medeiros, R. G., Silva, Jr. F. G., Báo, S. N., Hanada, R., Filho, E. X. F. 2007. Application of Xylanases from Amazon Forest Fungal Species in Bleaching of Eucalyptus Kraft Pulps. Braz. Arch. Biol. Technol . 50: 231-238.
Penggunaan Xylanase pada Pemutihan Dissolving Pulp Acacia crassicarpa :  Susi Sugesty, dkk.
Patel, R., Grabski, A., Jeffries, T. 1993. Chromophore Release from Kraft Pulp by  Purified Streptomyces  roseiscleroticus
Xylanases. Applied Microbiology and Biotechnology . 39(3), 405-412. Silsia, D., Yahya, R.,  Mucharomah. 2010. Optimasi Biokraft Jamur Phanerochaete chrysosporium Terhadap Komponen Kimia Campuran Batang dan Limbah Cabang Mangium Sebagai Bahan Baku Pulp. Molekul . 5(2), 56-65.
Suhartati, Rahmayanto, Y., Daeng, Y., 2014. Dampak Penurunan Daur Tanaman HTI Acacia Terhadap Kelestarian Produksi, Ekologis dan Sosial. Info  Teknis  Eboni , 11 (2), 103-116.
Sugesty, S., Setiawan, Y. 2012. Making of Dissolving Pulp by Bio-bleaching Process from Acacia mangium Wood. Proceeding The International Conference on the Innovation in  Polymer  Science  and  Technology  2011 . 88-93. Tolan, J. S., Collins, J. 2004. Use of Xylanase in  the  Production  of  Bleached,  Unrefined Pulp at Marathon Pulp Inc. Pulp and Paper Canada , 105:7, 44-46. Wu, C., Zhou, S., Li, R., Wang, D., Zhao, C. 2015. Reactivity Improvement of Bamboo Dissolving Pulp by Xylanase Modification. Bioresources. 10(3), 4970-4977.